Be 1 . 91 질량 %, Ni 0 . 14 질량 %, Fe 0 . 04 질량 %, Co 0 . 30 질량 % 를 함유 하 고 잔부 가 구리 인 조성 을 가지 는 구리 합금 을 용제 하 고 , 종형 반 연속 주조기 를 이용 하 여 주조 했 다 . 얻 어 진 주편 ( 鑄 片 ) ( 두께 60 ㎜) 을 고상선 ( 固相 線 ) 보다 30 ℃ 이상 낮 은 온도 ( 합금 조성 에 의해 820 ~ 900 ℃) 로 가열 한 후 추출 하 고 , 열간 압연 을 개시 했 다 . 고상선 온도 는 , 각 조성 의 합금 에 대해 예비 실험 을 행함 으로써 파악 하 고 있 다 . 열간 압연 에 있 어서 는 , 700 ℃ 이상 의 온도 역 에서 의 압연 율 이 60 % 이상 이 되 고 , 또 700 ℃ 미만 의 온도 역 에서 도 압 하 율 44 % 로 압연 이 행해 지 도록 패스 스케줄 을 설정 했 다 . 열간 압연 의 최종 패스 온도 는 600 ℃~ 400 ℃ 의 사이 에 있 다 . 주편 에서 의 토탈 열간 압연 율 은 약 90 % 이 다 . 열간 압연 후 , 표층 의 산화층 을 기계 연마 에 의해 제거 ( 면 삭 ) 했 다 . 그 다음 에 , 압연 율 82 % 로 냉간 압연 을 행한 후 , 용체 화 처리 에 제공 했 다 . 용체 화 처리 에 있 어서 는 , 용체 화 처리 후 의 평균 결정 입자 지름 ( 쌍정 경계 를 결정 입계 로 간주 하 지 않 는다 ) 이 10 ~ 40 ㎛ 가 되 도록 도달 온도 를 합금 조성 에 따라 700 ~ 850 ℃ 의 범위 내 에서 조정 하 고 , 700 ~ 850 ℃ 의 온도 역 에서 의 유지 시간 을 10 sec ~ 10 mim 의 범위 에서 조정 했 다 . 계속 하 여 , 상기 용체 화 처리 후 의 판재 에 대해서 , 압연 율 20 % 로 마무리 냉간 압연 을 행하 였 다 . 또한 , 필요 에 따라서 도중 에 면 삭 을 행하 고 , 판 두께 는 0 . 2 ㎜ 로 일치 시켰 다 . 「 미 시효 처 리재 」 로서 의 공 시재 에 는 이 단계 의 판재 를 사용 했 다 .